SÉANCE DU ro JUIN 1907. 1278 



matière bleue cristalline, mais qui, assez rapidement, devient verte au 

 contact de l'air. 

 L'analyse 



Trouvé 

 pour 100. Calculé. 



V»0* 17,53 17,22 



As-O^ 71,23 71,57 



H^O 11,19 11,20 



99'95 99>99 



permet de lui attribuer la formule 



V=^0%3As20S6H-0. 



CHIMIE MINÉRALE. — Relations entre le diagramme des alliages binaires et 

 leur malléabilité. Noie de M. Léon Guillet, présentée par M. Henry 

 Le Chatelier. 



Nous avons cherché à mettre en vue la relation qui existe entre la mal- 

 léabilité et le diagramme des alliages. 



Les nombreux essais que nous avons faits seront décrits ultérieurement 

 dans un Mémoire spécial. Nous voulons seulement énumérer les lois 

 générales auxquelles nous ont conduit cette étude. 



Premier cas. — Les métaux se déposent à l'état pur. Le liquidas est 

 formé par deux branches de courbe avec point eutectique, le solidus est 

 constitué par une seule horizontale. 



A. Si les deux métaux sont malléables tous les alliages le sont (Pb-Gd). 



B, Si les deux métaux ne sont pas malléables, aucun alliage ne l'est 

 (Bi-Zn à froid). 



G. Si un métal est malléable et l'autre non, la malléabilité des alliages 

 dépendra essentiellement de celle de l'eutectique. 



Si le point eutectique se trouve entre le centre du diagramme et le point 

 figuratif du métal non malléable, l'eutectique sera peu ou pas malléable 

 (Pb-Bi). Si le point eutectique se trouve dans l'autre partie du diagramme 

 l'eutectique sera malléable (Pb-Sb). 



Les alliages formés du métal et d'un eutectique tous les deux malléables 

 ou non malléables jouissent évidemment de la même propriété que ces 

 constituants. Geux formés par un métal non malléable et un eutectique 

 malléable ne le sont que si le métal est en proportions très faibles. 



